105 



sich oxydiren , wohl aber an sich das Ozon frei auftreteii 

 lassen, so darf man zumVoraus erwarten, dass sie in ozoni- 

 sirter Luft imverandert bleiben , d. h. sich nicht oxydiren. 

 So verhalt sich aiich die Sache; denn wie lange ich auch 

 die glanzendsten Gold - oder Platinbleche in ozonisirter 

 Luft verweilen liess, so konnte ich doch nicht die geringste 

 Verandening an ihrer Oberflache und eben so wenig die 

 geringste Gewichtsvermehrung derselben bemerken. Aus 

 diescr Thalsache kann dahcr der Schluss gezogen werden, 

 dass das Ozon gegen Gold und Platin chemisch gleichgiiltig 

 sich verhalt. 



Silber. 



Wenn auch das Silber beim Erhitzen nicht anlauft, 

 so wird dasselbe dennoch als positive Electrode bei der 

 Electrolyse des Wassers etwas angegriffen und durch dass- 

 selbe die Entbindung freien Ozones beinahe ganzlich ge- 

 hemmt. 



Diese Thatsache allein reicht schon bin, die Oxydation 

 des Silbers in ozonisirter Luft vorauszusehen. Meine eige- 

 nen und auch die Versuche anderer Chemiker haben nach- 

 gewiesen , dass das genannte Metall in fein zertheiltem Zu- 

 stande das electrische, volta'sche und chemische Ozon rasch 

 verschluckt und hierbei oxydirt wird. Ich durfte daher 

 auch mit Sicherheit erwarten , dass polirtes Silberblech in 

 ozonsirirter Luft anlaufen werde. Meine hieriiber angestell- 

 ten Versuche haben zu folgenden Ergebnissen gefiihrt: 



Ein etwa 5 Zoll langes und ^1^ ZoU breiles Blech aus 

 reinslem Silber verfertiget , dem man den hochsten Grad 

 von Politur gegeben hatte, wurde an einem Platindraht in 

 moglichst stark ozonisirter Luft aufgehangen. Schon eine 

 halbe Stunde spater bemerkte man an einigen Stellen dieses 

 Bleches grauschwarze Flecken und nach einigen Stunden 



